14 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
Voici, à titre d'exemple, quelques résultats obtenus sur un acier demi- 
dur très pur (acier à canons) : 
Essais en long. Essais en travers. 
© © © o 
Coefficient Essais de traction ssais Essais de tractio AIS 
de a ~ de résilience, — ~ de résilience, 
corroyage. R: A. Sir, 5. R: Ali Sr 5: 
o E Te So be: 6,9 90,9 : 18 76 5,3 
deu is 0160 280 HD 759 90,5 6t 3,9 
Grbcers: 0070 622: 100 9:9 00:66:12: 181 355 
La grandeur des variations dépend de la nature du métal; elle est beau- 
coup plus accentuée pour les métaux médiocrement purs et surtout pour 
les métaux souffleux ou présentant des ségrégations importantes et pour 
lesquels les allongements et les résiliences en travers deviennent pratique- 
ment nuls, dès que l’étirage atteint une certaine valeur. 
Si donc on a été conduit à attribuer au travail à chaud une influence 
bienfaisante, cela paraît être dù uniquement à ce que, dans la plupart des 
cas, on considère seulement des essais en long et qu’on a étendu indûment 
cette conclusion partielle même à certains produits, tels que les canons, 
pour lesquels on demande cependant des essais en travers. Pour les pièces 
de cette catégorie, l’étirage en long a sûrement un essai néfaste, au moins 
sur les épreuves mécaniques qui servent d'essais de réception. 
Pour les pièces de forme plus complexe, le problème est différent dans 
chaque cas spécial. Le travail à chaud modifie les propriétés du métal sui- 
vant une loi complexe dans laquelle interviennent l’état initial du lingot et 
toutes les déformations successives, et dont le caractère dominant est de 
créer une hétérotropie très accentuée; il faut donc, pour apprécier son 
influence, rapprocher la distribution des propriétés ainsi réalisée, de la dis- 
tribution des efforts dans la pièce en service. En effectuant cet examen, 
assez difficile d’ailleurs, on arrive à la conclusion qu’en accentuant systéma- 
tiquement la grandeur de la déformation produite à chaud, on doit souvent 
arriver à un résultat inverse de celui qu’on recherche, En tout cas, la pra- 
tique qui consiste à imposer un coefficient de corroyage minimum, Sans 
tenir compte des orientations et des déformations locales, correspond à une 
conception beaucoup trop élémentaire des phénomènes et ne peut être logi- 
quement conservée sous sa forme actuelle. 
